126 
Fr. Markus. 
Auslaugung. Nach einigen Versuchen, das Aufbringen in einem Bot- 
tich auf 6 — 700 Pf. zu bringen, wobei sich jedoch in Folge der niederen 
Bottiche nicht der gehörige Laugenstand erreichen liess, und desshalb die 
Filtration langsamer ging, wurde in Partien von 400 Pf. auf die frühere 
Weise ausgelaugt. Die Lauge lief rein und rasch ab; die Laugezeit war 
14 — 18 Stunden. Die Kückstandshälte wechselten 
anfangs zwischen 1 V 2 Qtch. bis 3 Lth., 2 Qtch., — D. 
später zwischen IV4 Qtch. bis 1 % Lth., — Qtch., — D. 
Fällung. Obwohl die Cementkupferfällung im übrigen gut entsprach, 
so veranlasste doch der dabei unvermeidliche Silberrückhalt im Cement- 
kupfer zur versuchsweisen Einrichtung der unten näher beschriebenen Fäll- 
methode mit Kupferplanchen und Granalien, wobei zugleich die Fällung des 
Silbers in Lutten versucht wurde, welche auch nach einiger Zeit ziemlich 
vollständig gelang. 
Erfolg. Die Röstung entsprach ziemlich, die Auslaugung und Fällung 
nicht vollkommen. 
Abänderungen. Die 4 Fällsysteme wurden, um eine vollständige, 
jederzeit vorzunehmende, leichte Trennung des Silbers zu erzwecken, auf 
folgende Art eingerichtet : Auf das Filtrum über dem Reisig wurde eine 
2 Zoll starke Lage Kornkupfer, und auf dieses eine doppelte Schichte von 
Kupferplanchen gegeben und beides vorher, zur Erregung der elektrochemi- 
schen Thätigkeit, mit verdünnter Schwefelsäure behandelt. 
Auf das Kupfer gelangte die Reichlauge durch den Schwimmer. Die 
zwei unlängst aufgestellten Bottiche behielten hierbei die Laugenleitung nach 
oben durch die communicirenden Röhren. 
Um bei den verschiedenen Betriebszufällen einen Regulator zu haben, 
der zu jeder Zeit den Laugenüberschuss aufzunehmen im Stande wäre, da 
bei den Fällbottichen der Laugendurchzug im Verhältnisse der gebildeten 
Cementsilberschichte immer langsamer wird, construirte ich, nach Beob- 
achtungen und Versuchen im Kleinen, einen Apparat />, Taf. IE und DL 
zur Silberfällung in Lutten, worin dasselbe bei einem gewissen Gefälle 
durch Kupferplanchen, die in Filtrirkästchen gegen den Laugenstrom mit 
ihrer Kante gerichtet liegen, in schönen grossen Blättchen gefällt wird. 
II. Versuchs-Abschnitt. 
Derselbe beginnt mit Mitte März. 
Röstung. Um bei den wenigen noch etwas reicheren Rückständen in 
einer unvollkommenen Chlorisirung nicht die Ursache suchen zu müssen, 
wurde dieselbe mit grösseren Mengen von Kochsalz und zwar mit 10 %, 
6%, 3% ohne Kohlenzuschlag versucht, und dasselbe in verschiedenen 
Perioden der Röstung zugetheilt. Die Folgen hievon waren jedoch, obwohl 
die Rückstandshälte um 1 — 2 Qtch. fielen , der Auslaugung und Fällung 
ungünstig, so dass die frühere Manipulation mit dem Zuschläge von 2 °/o 
Salz und 5 % Kohle mit einer geringen Abänderung beibehalten wurde. 
